78 Löslichkeit d, Platinlegirungen etc. . ' ■ 



Geringer aber immer noch bedeutend war die Löslichkeit 

 des Platins in der Kupferlegirung , dieselbe betrug zwischen 

 46 und 23 °/ . Die Legirungen waren etwas spröde und liefer- 

 ten bei Behandlung mit der Säure grüne bis gelbgrüne Lö- 

 sungen. Das zurückbleibende Platin ist sehr zart vertheilt 

 und setzt sich nur langsam aus der Flüssigkeit ab. 



Platin wird von flüssigem Blei sehr leicht und in reich- 

 licher Menge aufgenommen, scheint aber dabei keine so totale 

 Zertheilung zu erfahren wie beim Legiren mit andern Metallen, 

 in sofern es nach Behandlung mit Salpetersäure nicht als 

 schwarzes, zartes, sondern als dichteres, graues Pulver ab- 

 geschieden wird. Bei hinlänglich langer Behandlung mit Sal- 

 petersäure ging bis auf Spuren alles Blei in Lösung über, 

 wozu jedoch erneuter Aufguss von Säure auf das Ungelöste 

 erforderlich war. Mit rauchender Salpetersäure gelang des- 

 halb der Versuch nicht, indem dabei eine die Löslichkeit 

 hindernde Ausscheidung von Bleinitrat erfolgte. Ueberhaupt 

 wurde auch im Vergleich zu den vorigen Legirungen weniger 

 Platin (durchschnittlich etwa 14 °/o gelöst.) 



Sehr ähnlich ist die sehr spröde Wismuthlegirung, 

 auch sie Hess einen Theil des Platins in ziemlich compacter 

 Gestalt Wismuthfrei zurück. Bauchende Salpetersäure löste 

 aus dieser Legirung 10,8 °/o Platin; dagegen Salpetersäure 

 vom specifischem Gewicht 1,398 durchschnittlich 27,27 °/ . 



Für die Zinklegirung war die Löslichkeit sehr 

 schwankend (zwischen 7,8 bis 20,38 °/ ), am wenigsten löste 

 hierbei die rauchende Säure. 



Der Verfasser zieht aus seinen Ergebnissen den Schluss, 

 dass die Löslichkeit des Platins ungefähr im umgekehrten 

 Verhältnisse zum Platingehalt der Legirungen steht. Am 

 regelmässigsten zeigt sich dies bei der Wismuthlegirung; 

 jedoch waren in allen andern Fällen soviel Abweichungen 

 bemerkbar, dass ein eigentliches Gesetz sich daraus nicht 

 ableiten lässt. Die rauchende Salpetersäure löst vergleichs- 

 weise am schwächsten; für die gewöhnliche Salpetersäure da- 

 gegen scheint der Concentrationspunkt von keinem erheblichen 

 Einfluss zu sein. Bemerk enswerth ist, dass das Silber, ob- 

 gleich das am wenigsten zur Oxydation geeignete Metall, 

 den Angriff der Säuren auf das Platin von allen Legirungen 

 am meisten befördert. (Fresenius Zeitschrift f. anal. Chem. 

 XIII Jahrg. 4. Hft S. 369.). Dr. E. F. 



